## PEMANFAATAN SERAT BAMBU PADA PEMBUATAN PANEL SERAT SEMEN SEBAGAI ALTERNATIF DINDING PENYEKAT RUANGAN
Wahyuning Handayani, Gina Bachtiar, dan Nira Nasution

## Abstract
The Advantage Fiber Of A Bamboo to Make Fiber Cement Panel As Alternative The Wall Of Room. Skripsi, Jakarta : Civil Enginnering Direction, Engineering Faculty, United State Of Jakarta, Agustus 2009.
This  research  purpose  for  know  aflexibelity  fiber  cement  panel  as advantage a fiber of a bamboo. As alternative wall of a room with mixed I kg of Portland cement composite (PCC) : 0,5 kg water : 2% CaCl 2 (calcium chloride). Do what the material is 3%, 5% and 7% fiber of bamboo. Test of a flexibility with Flexibility  Machine  (UTM  INSTRON).  Research  of  method  in  use  is  the experiment  methods  to  follow  with  SNI  15-0233-1989  (About  Quality  and Methods Flexibility Test Of Cement Fiber).
To do carry about this research in workshop of the wood. Forest Faculty Institute  Agricultural  Bogor  (IPB)  and  laboratorium  of  the  non  metal  research material  center  and  Industrial  Departement  Of  DKI  on  Letjen  Suprapto  rood Cempaka Putih central Jakarta. For water resistant test and weight cement fiber panel. In the laboratorium of the wood Forest Faculty (IPB) use 3 Laboratorium is  Bio  Composite  laboratorium  for  making  it  solid  wood  laboratorium  for measure and technics wood laboratorium for flexibility test, time for doing this research in April 2009 – June 2009.
Product  of  research  is  what  a  different  flexibility  in  mixing  different  fiber. Score  of biggest  the  flexibility  from  the  carry.  Is used  mixed  5%  but  score of minimum  the  flexibility  is  not  more  than  from  the  score  of  flexibility  grade minimum cement fiber standard.
Keyword: fiber of a bamboo

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui,  kebutuhan  dinding  penyekat  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun sesuai dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat atau rumah.
Dengan keadaan seperti ini perlu dicari bahan alternatif untuk pengganti batu bata, batako dan kayu sebagai dinding penyekat yaitu salah satunya dengan panel serat bambu.
Dengan  demikian  diperlukan  upaya  untuk  mengembangkan  pola  pemanfaatan  yang optimal.  Salah  satu  usaha  yang  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  serat  bambu  sebagai bahan  pengisi  dalan  campuran  dinding  panel    maka  peneliti  mencoba  menggunakan  serat bambu sebagai bahan pengisi didalam campuran dinding panel dengan presentase 3%, 5%, dan 7% dari berat semen sebagai alternatif dinding penyekat.

## Pembatasan Masalah
Penelitian ini akan memberikan batasan yaitu hanya pada penggunaan Serat Bambu 3%, 5%,  dan  7%  terhadap  berat  semen  sebagai  bahan  pengisi  panel  serat  semen  terhadap  kuat lentur panel serat semen.

## Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Apakah  ada  perbedaan  antara  kuat  lentur  panel  serat  semen  yang  menggunakan  bahan pengisi serat bambu sebesar 3 %, 5 %, dan 7 % terhadap berat semen?
2. Apakah  nilai  kuat  lentur  panel  serat  semen  optimum  yang  menggunakan  bahan  pengisi serat bambu lebih tinggi dari pada kuat lentur standar?

## Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :
1. Salah  satu  sumber  informasi  pengetahuan  khususnya  dalam  ilmu  bahan  bangunan  bagi dunia pendidikan pada umummnya dan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta pada khususnya.
2. Untuk  mempelajari  kemungkinan  penggunaan  serat  bambu  sebagai  bahan  pengisi  pada campuran panel serat semen.
3. Mengetahui nilai kuat lentur panel serat semen dengan  bahan pengisi serat bambu.
4. Upaya memberikan nilai tambah terhadap bambu sebagai bahan bangunan

## 1. Lembaran Serat Semen
Lembaran serat semen (non asbes) adalah suatu campuran serat tumbuh-tumbuhan dan  semen  Portland  atau  semen  sejenisnya  ditambah  air,  tanpa  atau  dengan  bahan tambahan  lainnya,  dengan  bobot  isi  lebih  dari  1,2  gram/cm 3 dan  dipergunakan  untuk bangunan (SNI 15-0233-1989. h,1.). Lembaran serat semen banyak digunakan di Indonesia khususnya untuk dinding penyekat ruangan (panel), plafond, atap dan lantai.
Syarat ukuran dan sifat-sifat physis lembaran serat semen berdasarkan SNI 15-0233- 1989 adalah sebagai berikut : a) Tebal minimum 4 mm, dengan penyimpangan maksimum 10%.  b)  Penyimpangan  ukuran  panjang  dan  lebar  maksimal  1%.  c)  Penyerapan  air maksimum 35%.  d) Kerapatan air harus baik (tidak terjadi terjadi tetesan). e) Kuat lentur minimum rata-rata 100 kg/cm 2 .
a. Bahan Baku Lembaran Serat Semen
1) Semen Portland Komposit
Tabel 1. Komposisi Semen Portland Komposit
Komposisi Kimia Kadar (%) Kapur (CaO) Silika (SiO 2 )
Alumunium Oksida (Al 2 O 3 ) Oksida (Fe 2 O 3 )
Magnesia (MgO)
Trioksid Belerang (SO 3 ), max Belerang (S) 58 - 65 20 - 26
5 - 9
1 - 5 1 - 4
4 0,3 – 2
Sumber  :  SNI  15-7064-2004,  Semen  Komposit  (Jakarta  :  Badan  Standardidasi Nasional, 2004), h.4.

## 2) Air
Sebaiknya digunakan air bersih yang dapat diminum. Fungsi air dalam pembuatan dinding panel adalah untuk reaksi pengerasan semen, disamping itu juga sebagai pengatur kekentalan adukan.

## 3) Serat Bambu
Serat  bambu  merupakan  helaian  benang-benang atau  serat-serat  yang  berwarna putih kekuningan, berdiameter kurang dari 0.05 mm dan tidak mudah putus (Miko Erniarti,  Ismail  Hoesain.  2007,h.8.).  Serat  bambu  pada  dasarnya  sangat menentukan  kekuatan  bambu.  Serat-serat  tersebut  terdistribusi  tidak  merata disekitar  penampang.  Secara  umum  40  %  hingga  70  %  serat  terkonsentrasi  di bagian luar dan 15 % hingga 30 % dibagian dalam batang. Serat bambu terdiri dari dua bagian yaitu sel-sel serat dan sel-sel non serat atau debu pati (Suparjo, Shofia Rawiana,. 2002 ,,h.14).
Serat  bambu  diambil  dari  bagian  kulit  dengan  ketebalan  30%  dari  ketebalan total karena relatif padat sifat higroskopisnya rendah dan tidak memerlukan lapisan kedap air, kembang susut kecil, dengan kuat tarik 2052 kg/cm 2 , tiga kali kuat tarik bagian dalam.
Bambu memiliki 50 – 55 % lebih banyak selulosa daripada kayu. Serat bambu merupakan bahan organik. Oleh karena itu apabila dicampur dengan bahan organik lain seperti semen, maka daya rekat antara keduanya menjadi kurang baik, karena dari  itu  bambu  sendiri  sebagai  bahan  organik  masih  terdapat  zat  ekstraktif  yang dapat menghambat pengikatan antara serat bambu dengan semen.
Untuk  menghilangkan  zat  ekstraktif  dari  serat  bambu  dilakukan  dengan  cara merendam  terlebih  dahulu  dengan  air  dingin  selama  24  jam  atau  pemberian campuran berupa larutan kapur terhadap adukan dinding panel.
Cara menghitung test penyerapan air dapat dengan rumus : (SNI 15-0233-1989. h,1.)
Berat basah – Berat kering  x 100 %

## Berat kering

## b. Pembuatan Serat Bambu
Langkah-langkah pembuatan serat bambu adalah sebagai berikut : a) Bambu tali dipotong  sepanjang  kira-kira  ±  25  cm  (Gambar  1),  b)  Kemudian  potongan-potongan tersebut dibelah menjadi 8 bagian (Gambar 2), c) Kulit luar dan kulit dalam dibuang, d) Bambu tersebut dibelah lagi dengan ketebalan kira-kira 2 mm (Gambar 3), e) Belahan tersebut  dibelah  lagi  kecil-kecil  dengan  ukuran  25  x  0.2  x  0.2  cm  (Gambar  4),  f)
Selanjutnya  salah  satu  ujung  potongan  tersebut  diruncingkan  agar  dapat  dimasukkan kedalam  pelat  penyerat  dari  lubang  terbesar  (garis  tengah  2  mm),  lubang  tengah (diameter  1.5  mm)  dan  lubang  kecil  (garis  tengah  1  mm),  secara  bergantian  dengan cara ditarik dengan menggunakan tang (Gambar 5), g) Serat dengan garis tengah 1 mm sepanjang 25 cm hasil penyeratan dipotong dengan panjang 1,2 cm dan kemudian di rendam selama 24 jam untuk menghilangkan zat ekstraktif dalam serat bambu. Setelah direndam  selama  24  jam  maka  serat  bambu  itu  di  keringkan  dengan  cara  di  angin- anginkan.

## c. Kuat Lentur
Kuat  lentur  pada  bambu  adalah  kekuatan  untuk  menahan  gaya-gaya  yang berusaha melengkungkan batang bambu atau menahan muatan mati atau hidup (Heinz. 2004, h.7). Karena bambu merupakan bahan yang elastis, maka lendutan yang terjadi sesuai dengan kekuatan bahan menjadi agak tinggi (rata-rata 1/20).
Kuat lentur dihitung menggunakan persamaan berikut :
Kuat lentur  : 2 2bh 3Pl kg/cm 2
Keterangan :
P : beban patah (kg)
I : jarak tumpuan (cm) b : lebar benda uji (cm)
h : tebal rata-rata bidang pecah (cm)
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  kuat  lentur  panel  serat  bambu adalah nilai kuat lentur optimum panel serat bambu yang didapat dari hasil pengujian benda  uji  berdasarkan  mesin  kuat  lentur  yang  ditunjukkan  ketika  diberikan  beban maksimum  sehingga  menghasilkan  nilai  rata-rata  kuat  lentur.  Pengujian  kuat  lentur diperlukan karena dinding menerima beban horizontal seperti beban angin, serta beban vertikal seperti beban sendiri.

## 2. Kerangka Berpikir
Serat  bambu  memiliki  sifat  yang  baik  dalam  kelenturan  sehingga  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kuat  lentur  panel.  Apabila  serat  semen  mengalami  beban  pada  saat pemakaian  maka  panel  serat  semen  tidak  akan  terlalu  pegas  dan  akan  mempunyai kelenturan.
Adanya interaksi antar unsur-unsur pembentuk yaitu semen Portland Komposit, serat bambu dan air diharapkan akan menambah kekuatan lentur.

## 3. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu :
1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penambahan serat bambu terdapat nilai kuat lentur panel dengan persentase penambahan 3 % ,5 % dan 7 % terhadap berat semen.
2. Nilai kuat lentur yang optimum panel serat semen yang menggunakan serat bambu lebih tinggi dari pada kuat lentur standar.

## METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah serat bambu dengan  menggunakan  bambu  tali  (Gigantochloa  apus)  dapat  digunakan  sebagai  bahan pengisi  dalam  pembuatan    lembaran  serat  semen  dan  mutu  yang  dihasilkan  memenuhi standar SNI 15-0233-1989 (tentang mutu dan cara uji lembaran serat semen).

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  2  tempat  yaitu  laboratorium  Keteknikan  Kayu  Fakultas Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  yang  terletak  di  jalan  Raya  Darmaga  Bogor, dengan  menggunakan  tiga  jenis  lab  yaitu  Lab  Bio  Komposit  untuk  pembuatan,  Lab  Kayu Solid  untuk  pengukuran    serta  Lab  Keteknikan  Kayu  untuk  pengujian  kuat  lentur  dan Laboratorium  bahan  non  logam  Balai  Penelitian  Bahan  dan  Barang  Teknis  Dinas Perindustrian  DKI  yang  beralamat  dijalan  Letjen  Suprapto  Cempaka  Putih  Jakarta  Pusat untuk  pengujian  kerapatan  air  dan  bobot  isi  panel  serat  semen.  Waktu  pelaksanaan penelitian antara bulan April 2009 sampai Juni 2009.

## 3. Variabel Penelitian
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :
1. Variabel terikat yaitu nilai mutu lembaran serat semen (SNI 15-0233-1989)
2. Variabel bebas yaitu panel serat semen yang menggunakan serat bambu dengan presentase 3 %, 5 % dan  7 %.

## 4. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode eksperimen  yang  pelaksanaannya  dilakukan  di  laboratorium,  dengan  penelitian  ini  hanya melibatkan dua kelompok benda uji yaitu kelompok benda uji lembaran serat semen dengan bahan  baku  serat  bambu  dan  sebagai  pembanding  adalah  lembaran  serat  semen  yang telah memenuhi standar mutu (SNI 15-0233-1989 “Mutu dan cara uji lembaran serat semen.

## HASIL PENELITIAN
1. Hasil Pengujian Penyerapan Air Rata-Rata Panel Serat Bambu
Tabel 2. Penyerapan Air Rata-rata Panel Serat Semen
No. Perlakuan Berat  (gram) Penyerapan Air (%) Jenuh Kering 1 A 65,70 88,57 35,39 2 B 63,23 87,40 38,31 3 C 63,70 90,20 42,12
1.12 1.17 1.22 BO BO T ISI (g r/ cm3 ) PROPORSI SERAT BAMBU BOBOT ISI RATA-RATA PANEL SERAT SEMEN
Gambar  1.      Hubungan  Penggunaan  Campuran  Serat  Bambu  dengan Penyerapan Air Panel Serat Semen.

## 2. Hasil Pengujian Bobot Isi Rata-Rata Panel Serat Bambu
Tabel 3. Bobot Isi Rata-rata Panel Serat Semen
No. Perlakuan Berat (gr) Bobot Isi Jenuh Kering Dlm. Air (kg/cm 2 ) 1 A 65,70 88,57 30,07 1,12 2 B 63,23 87,40 33,27 1,17 3 C 63,70 90,20 38,13 1,22
Gambar  2.      Hubungan  Penggunaan  Campuran  Serat  Bambu  dengan  Bobot  Isi Panel Serat Semen

## 3. Hasil Pengujian Kuat Lentur Rata-Rata Panel Serat Bambu
Pengujian  kuat  lentur  panel  serat  semen  dilakukan  dengan pembebanan  terpusat langsung di atas 2 pisau penumpu yang jaraknya 20 cm dengan kecepatan kurang lebih 1 kg per detik, sampai benda uji patah. Adapun ukuran benda uji adalah 25 x 10 x 1,2 cm dengan jumlah benda uji 45, berumur 28 hari. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Tipe A (3%) sebanyak 13 sampel, Tipe B (5%) sebanyak 12 sampel dan Tipe C (7%) sebanyak  14  sampel.  Sebelum  dilakukan  pengujian  terlebih  dahulu  benda  uji  di  ukur tebalnya.
.
14.288 23.058 21.143 K U A T LEN TUR (kg /cm2 ) PROPORSI SERAT BAMBU (%) KUAT LENTUR RATA-RATA PANEL SERAT SEMEN
Tabel 4. Kuat Lentur Rata-rata Panel Serat Semen
No Perlakuan (kg/cm 2 )
A
(Campuran Serat 3%) B (Campuran Serat 5%) C (Campuran Serat 7%) 1 16,788 28,376 26,750 2 12,670 31,349 23,123 3 16,266 31,879 22,015 4 12,253 29,327 23,817 5 17,408 23,158 22,792 6 15,189 21,293 22,887 7 10,167 25,121 18,492 8 12,949 13,022 14,239 9 15,722 25,933 28,194 10 12,725 16,785 25,902 11 12,494 14,746 13,699 12 12,325 15,705 14,165 13 18,793 17,978 14 21,949 Σx 185,749 276,694 296,002 N 13 12 14 X 14,288 23,058 21,143
Grafik  3.   Hubungan Penggunaan Campuran Serat Bambu dengan Kuat  Lentur Panel    Serat Semen

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan menurut ruang lingkup prosedur pada  SNI  15-0233-1989  mengenai  “Mutu  dan  cara  uji  lembaran  serat  semen”  meliputi  syarat mutu, cara uji dan syarat lulus uji serat semen.
Hasil yang disimpulkan dari hipotesis yang telah di uji adalah sebagai berikut:
1. Panel  serat  semen  yang  menggunakan  bahan  campuran  serat  bambu  yang  berbeda antara 3%, 5% dan 7% secara signifikan terdapat perbedaan dalam hal nilai kuat lentur rata-ratanya.
2. Nilai kuat lentur rata-rata yang optimum ternyata di bawah standar (100 kg/cm 2 ), hal ini menunjukkan bahwa penggunaan  serat  bambu dan  semen  sangat berpengaruh pada nilai kuat lentur yang dihasilkan.
3. Kemampuan  panel  serat  semen  yang  menggunakan  campuran  serat  bambu  dalam menyerap  air  dengan  variasi  campuran  yang  berbeda  menunjukkan  perbedaan  yang kecil,  berdasarkan  gambar  6  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak  penggunaan serat bambu maka penyerapan air akan bertambah.Hal ini disebabkan dari sifat serat yang digunakan dapat menyerap air.

## Implikasi
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil kuat lentur panel serat semen yang menggunakan  bahan  campuran  serat  bambu  ternyata  tidak  lebih  tinggi  dari  kuat  lentur  yang ditetapkan  SNI  15-0233-1989  mengenai  “Mutu  dan  cara  uji  lembaran  serat  semen”  ,  secara umum  panel  serat  semen  dapat  digunakan  untuk  dinding  penyekat  ruangan  tetapi  harus dilakukan  penelitian  ulang  dengan  syarat  sebelum  pembuatan  benda  uji  semen  harap  diteliti terlebih  dahulu  untuk  menghindari  penggunaan  semen  palsu  yang  dapat  menurunkan  kualitas panel serat semen tersebut.

## Saran
Berdasarkan pembahasan masalah dan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :
1. Dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  cara  membandingkan  hasil  kuat  lentur  panel serat  semen  dengan  2  cara  perawatan  yaitu  di  rendam  air  dan    langsung  di  oven setelah pembuatan.
2. Sebelum pembuatan benda uji maka semen terlebih dahulu diteliti untuk menghindari penggunaan semen palsu yang sudah marak beredar.
3. Hendaknya  pengadukan  campuran  dilakukan  dengan  menggunakan  mesin  pengaduk untuk mendapatkan campuran yang homogen.

## DAFTAR PUSTAKA
Frick, Heinz. Ilmu Konstruksi Bangunan Bambu. (Yogyakarta : Kanisius, 2004),h.7.
Miko  Erniarti,  Ismail  Hoesain.  Kuat  Lentur  Plat  Lantai  Komposit  Kayu-Beton  Agregat  Ringan Dengan  Fibre  Serat  Bambu.  (NTB  :  Laporan  Penelitian  Fakultas  Teknik,  Universitas Mataram, 2007),h.8.
SNI 15-0233-1989. Mutu dan Cara Uji Lembaran Serat Semen. Dewan Standarisasi Nasional.
SNI 15-0233-1989. Mutu dan Cara Uji Lembaran Serat Semen. Dewan Standarisasi Nasional.
h,1.
SNI 15-7064-2004, Semen Komposit (Jakarta : Badan Standardidasi Nasional, 2004
Suparjo, Shofia Rawiana. Pemanfaatan Serat Bambu Untuk Dinding Beton Ringan Tanpa Pasir Pracetak  Dengan  Tulangan  Bambu.  (NTB  :  Laporan  Penelitian  Fakultas  Teknik, Universitas Mataram, 2002),h.14.